40 A. PACINOTTI 



14. — A dì 17 giugno 1905: Lavata dallo straterello argilloso la la- 

 stretta d'acciaio e pulita, ed asciugata con canovaccio di tela, ho unto 

 leggermente la sua superficie con pochissimo olio di oliva. Sopra la su- 

 perficie untuosa della lastretta d'acciaio il prismetto di argilla umida 

 usato nelle prove precedenti, sebbene soppraccaricato di un chilogrammo, 

 scorre con minime trazioni che al più arrivano appena a k , 074, e ciò 

 anche dopo molti scorrimenti, e dopo di aver rigirato il prismetto in 

 modo che sfreghi con la faccia non ancora unta. 



Asciugato lo strato untuoso sfregando col canovaccio la lastretta d'a- 

 ciaio in modo da lasciargli solo una minima untuosità molto aderente, 

 e sostituito al prismetto d'argilla già adoprato altro affatto simile egual- 

 mente umido e dello stesso peso, ma non ancora untuoso: con la carica 

 addizionale un chilogrammo ne ottengo lo scorrimento mediante la tra- 

 zione 0, 359; poi con la carica 500 grammi, mediante la trazione k , 259; 

 e con la carica 200 grammi, mediante la trazione k , 179. La superficie 

 lustrata apparisce pressoché la totalità della faccia d'appoggio 



S = 0, 018 X 0, 039 = m S 000712. 



Ammettendo che lo sfregamento avvenisse sopra 0, 983 della faccia di 

 appoggio, ho tenuto le equazioni 



0,0007 X + 1,029/'= 0,359 

 0,0007 X + 0,529 f= 0,259 

 0, 0007 X + 0, 229 f = 0, 179 



e ne ho desunto le equazioni ridotte 



0, 00000147 X 4- 0, 0012509 f = 0, 0005579 

 0, 00125090 X 4- 1, 3811230 f= 0, 5474130 



che somministrano 



/ = 0, 2294; X = 205, 7, eX = 202, 2. 



Questi numeri si devon confrontare con quelli del paragrafo prece- 

 dente relativi allo sfregamento durante il movimento della argilla umida; 

 e mostrano che mentre la untuosità sensibile della superficie dell'acciaio 

 riduce la resistenza ad un decimo, anche una untuosità quasi impercet- 

 tibile basta a ridurre la resistenza complessiva dello sfregamento a metà. 



